硫化ニッケルのα-βの相転移温度が化学組成(硫黄成分の含有量)の違いで異なることはNi-S状態図の解析だけでなく実験結果からも示された．DTAの測定は窒素雰囲気中で約50個のサンプルに対して行われた．
　α相の硫化ニッケルが5°C/minの加熱によって177°C付近でβ相転移(発熱反応)した後に，270°C付近と396°C付近でα相に相転移する現象(吸熱反応)が確認された．このことはそれぞれNi₁₋ₓSとNi₇S₆のβ相からα相への相転移を示すと考えられる．彼らは上記の相転移の現象を考慮してオフライン・ヒートソーク試験の加熱温度の上限を260°Cと提案し，さらにヒートソーク炉内での保持温度を240±20°Cとして設定した．
　これらの結果はSakai and Kikutaによっても明確に示され，さらにEN14179-1-2005の290±10°Cの保持温度に対してβ相転移した硫化ニッケルの一部が再びα相へ相転移する危険性を指摘した．

カテゴリ: 物理
質問: EN14179-1-2005の290±10°Cの保持温度に対してβ相転移した硫化ニッケルは、どのような危険性がありますか。
回答: EN14179-1-2005の290±10°Cの保持温度に対してβ相転移した硫化ニッケルは、一部が再びα相へ相転移する危険性があります。